filHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 7. N:0 8. 1? 



syn till de föreliggande variationerna, kan man svårligen 

 gifva ens ett någorlunda fixt medelvärde å ledningskoeffici- 

 enten för tegel. Det öfvervägande antalet af de i tabellen 

 upptagna tegelsorterna har dock sin täthet mellan 1,7 o — 1,80, 

 och medeltalen af dessas täthet och ledningsförmåga torde 

 derför kunna betraktas såsom närmevärden, användbara för 

 de vanligast förekommande praktiska beräkningarne. De äro 



d = 1,76 c = 0,50 

 Péclet^) angifver för d = 1,8 5 c = 0,5 1 för bränd lera. Enligt 

 ofvanstående tabell är för d = 1,85 c = 0,58, en afvikelse, 

 som efter all sannolikhet beror deraf, att det tegel, som här 

 användes, icke är endast bränd lera, iitan äfven innehåller 

 sand, hvilken, såsom af försöken med Lommacement fram- 

 går, betydligt höjer ledningsförmågan. Af samma orsak 

 torde äfven i allmänhet tegelsorternas olika ledningsförmåga 

 i en väsentlig grad vara beroende. Medeltalet å c för tät- 

 heten 1,5 5 torde vara något för högt, beroende deraf, att 

 antalet tegel med denna täthet varit jemförelsevis ringa. 



De eldfasta teglen hafva, möjligen ifölje af den star- 

 kare bränningen, en betydligt större ledningsförmåga än 

 byggnadsteglen, såsom synes af nedanstående tabell, deri 

 äfvenledes det lösbrända teglets mindre ledningsförmåga fram- 

 träder. 



Fabriksort. Beskaffenhet. d. c. 



Höganäs Ordinär 1,748 0,756 



Höganäs Lösbränd 1,713 0,6i6 



Bjuf. Ordinär. 1,G76 ..- 0,895 



Bjuf... Lösbränd... 1,613 0,732 



Stabbarp Ordinär.. 1,999 0,854 



På samma sätt undersöktes äfven ledningsförmåo-an hos 

 gips och sandsten, men längre kunde denna metod icke full- 

 följas, emedan ett säreget hinder mötte, hvilket framtvingade 

 användandet af ännu ett annat sätt för undersökningen. 

 Det visade sig nämligen, att vid vissa ämnen, såsom granit, 

 kalksten m. fl., bindemedlet icke förmådde fasthålla stanniolen 

 vid materialet, enär redan vid klistringen gasblåsor bildade 

 sig under stanniolen, hvilka hastigt tilltogo i storlek och 

 snart helt och hållet lossade metallbladet från skifvan. Då 

 det icke lyckades mig att hindra denna process, hvilken, om 

 ') réclet. Traitu de la cbaleur 1. 400. 



2 



